( 754 ) 

 sites, on n'aperçoit pas à première vue de relation bien nette entre ces 

 deux variables; mois si l'on trace la droite des densités calculées par la loi 

 des mélanges, on voit, malgré une grande irrégularité des résultats, que les 

 densités sont trop fortes pour les alliages les plus dilatables, trop faibles 

 pour ceux qui présentent l'anomalie négative. 



» Pour le module d'élasticité, une relation analogue ressort bien plus 

 nettement des diagrammes. Sa valeur s'abaisse lentement jusque vers l'al- 

 liage à 20 pour 100 de nickel, se relève ensuite, passe par un maximum 

 relatif, redescend vers un minimum et remonte ensuite lentement. Le 

 maximum et le minimum sont bien accusés et coïncident sensiblement avec 

 ceux de la dilatation; ils correspondent à l'excès et au défaut de densité, 

 trop irréguliers d'ailleurs pour qu'on puisse parler d'un maximum ou d'un 

 minimum de cette propriété. Je me propose de revenir sur la variation 

 simultanée de ces trois propriétés dans quelques-uns des alliages étudiés. 



» Variations permanentes. — La plupart des barres ont été soumises à 

 des recuits divers: les lonç^ueurs étaient mesurées dans les intervalles des 

 chauffes. Ces études ont été poursuivies avec un soin particulier pour les 

 alliages les moins dilatables. 



» J'ai constaté d'abord que des recuits à 100" produisent une contrac- 

 tion des alliages d'une teneur inférieure à ^5 pour 100 de nickel, alors que 

 les alliages supérieurs s'allongent sous la même action ('). Les allonge- 

 ments suivent d'abord une loi exponentielle avec le temps, puis diminuent 

 ensuite plus rapidement. A partir de 3o j)our 100, la valeur de l'exposant 

 diminue rapidement à mesure qu'on élève la teneur en nickel. 



» La longueur définitive que prend la barre dépend de la température 

 du recuit; elle est atteinte d'autant plus rapidement, mais l'allongement 

 total est d'autant moindre que la température est plus élevée. 



» Il en'résulte ce fait curieux qu'une règle, recuite à fond à une tempé- 

 rature déterminée, continue à s'allonger lorsqu'on la maintient à une 

 température plus basse. 



1) Pour les alliages à 36 pour 100 de nickel, le recuit semble complet en 

 vingt hein-es à i5o°, en cent heures à 100°, en trois cents heures à Go", en 

 sept cents heures à 40"; à la température ordinaire, les allongements ont 

 pu être suivis pendant deux mois, après quoi ils sont devenus insensibles. 



(') L'alliage à 44 pour 100 a seul montré une conlraclioii U'ès faible (de il^, 5 en 

 deux, cent dix-liuil heures à 100", réparties sur quarante-six jours), due probable- 

 ment à la superposition de deux eflels distincts. 



